( 494 ) 
présente sous forme de petits cristaux en aiguilles, déposés, par évaporation, 
sur l'acide sulfurique, au sein d’une eau mère presque sirupeuse, de den- 
sité 2,8. 
»: Tungstoborate de manganèse : gTu O°, Bo?O?’, 2MnO + 17 Aq. — Ma- 
gnifiques cristaux brillants, d’une belle couleur rose, qui se ternissent 
rapidement, à peine sortis de l’eau mére, et qui ne se conservent pas, 
quelque précaution que l’on prenne. Ils deviennent rapidement opaques, 
et se transforment en une sorte de masse cristalline gris rosé, d’un assez 
vilain aspect. Très soluble, Densité de la solution saturée à 15°= 3,15. 
» Tungstoborate de cadmium : 9Tu O° Bo?O?, 2Cd0 + 18Aq. — Densité 
de la solution saturée à 15°= 3,28 à 3,30. 
» Tungstoborate de nickel : 9TuO*, Bo?O*, 2NiO + 18Aq. — Densité de 
la solution saturée à 15° : 3,20. 
» Tungstoborate de cobalt : 9TuO*, Bo? O°, 2Co0 + 18Aq. — Densité 
de la solution saturée à 15° = 3,32. Ces trois sels ont été décrits avec détail 
dans uñe Communication précédente (Comptes rendus). 
» Tungstoborate d'uranium: (9TuO*, Bo? O* }?, (U?0* }?,H°0 + 36 Ad: _ 
Croûtes cristallines, obtenues par évaporation dans le vide sec. Elles sont 
tellement adhérentes à la capsule qu'il est nécessaire de les briser pour 
les en détacher. Densité de la solution saturée à 15° = 3,15 environ. 
» Tungstoborate de cuivre : 9TuO*, Bo°O*,2CuO +18Aq. — Sa forme 
cristalline n’a point encore été étudiée, Ce sel est très soluble. Densité de 
la solution à 22° = 2,8 à 2,0. 
» Tungstoborate de zinc : 9TuO*,Bo?0°, 2Zn O + 18Aq. — Il cristallise en 
aiguilles confuses, au milieu d’une eau mère presque sirupeuse. Densité de 
la solution saturée à 18° = 3,10. 
» Tungstoborate de dont 9Tu O*, Bo? O*, 0e 11AÂq. — Croûtes 
cristallisées, peu solubles à froid, très siisi à chaud, obtenues en faisant 
agir l'acide tungstoborique sur le carbonate de as 
» Tungstoborate de thallium. — Paillettes cristallines, peie 
peu solubles à froid. Leur composition correspond à la formule 
9TuO*, Bo?0°,2TI0 + 5 Aq. 
»  Tungsloborate d'argent : 9TuO*,Bo°0°,2Ag°O+14Aq. — Poudre 
cristalline, très peu soluble à froid. 
» Tungstoborate céreux : OTuO*,Bo* 0°,2Ce0+:194q. — Octaëdres 
roses, assez solubles, 
» Tungstoborale mercureux, — C’est le précipité jaune pâle, pesant, que 
l’on obtient en précipitant par le nitrate mercureux les dissolutions de tous 
